SÉANCE DU 21 JUIN I906. l53l 



Pourlefer a, nous avions ceux que nous avons décrits dans une Note précédente ('). 

 Ces mêmes cristaux peuvent servir à l'étude du fer |3 entre 760° et SSo", le passage par 

 la transformation réversible n'entraînant pas de modifications permanentes de struc- 

 ture. Mais il n'en est plus de même pour la transformation supérieure : quand on passe 

 du fer p au fer f, les cristaux du fer se recoupent en grains plus petits et maclés 

 d'orientations différentes. Il faut donc avoir recours aux alliages non magnétiques du 

 fer avec des proportions convenables de nickel, de manganèse, de chrome ou de car- 

 bone, alliages dont le fer garde l'étal y à la température ordinaire. Nous avons utilisé, 

 grâce à l'obligeance de M. Hadfield, un acier manganèse brut de coulée et, aussi, un 

 acier au nickel et au chrome qui nous a été préparé gracieusement par les Aciéries 

 d'Imphy. Ce dernier, dont le grain naturel n'était pas suffisamment gros, a été déformé 

 et recuit au blanc. 



Sur ces échantillons, on a taillé des faces p, h\ rt' et, sur ces faces, préalablement 

 polies et débarrassées de toute peau écroule, on a produit des figures de pression au 

 moyen d'une aiguille appliquée normalement et chargée de poids convenables {-). 



Le contour général des figures de pression, caractéristique de l'orienta- 

 tion cristalline d'une face donnée, est le même pour les trois états du fer, 

 ce qui confirme leur attribution commune au système cubique. Ce système 

 est le seul qui puisse donner sur deux faces/? adjacentes des figures à 4 axes 

 de symétrie. Sur la face d'un rhomboèdre pseudo-cubique, comme celui du 

 bismuth, la figure de pression n'a qu'un axe de symétrie parallèle à une 

 diagonale du rhombe. 



Les détails des figures, c'esf-à-dire les lignes discontinues dont l'ensemble 

 compose la déformation continue, sont différentes suivant l'état du fer : 

 elles sont exclusivement droites sur le fer y, courbes sur le fer p, mixtes et 

 plus généralement courbes sur le fer «. Il en résulte que le fer y a des plans 

 de facile translation que nous avons trouvés parallèles aux quatre paires 

 de faces de l'octaèdre; le fer p n'a pas de plans de translation; dans le 

 fer a, la translation est difficile et, d'ailleurs, comme l'ont annoncé 

 MM. Ewing et Rosenhain, parallèle encore aux faces de l'otîtaèdre, quand 

 elle se produit. 



Les macles du fer 2 sont connues depuis longtemps sous le nom de lamelles de 

 A'euniann. Mais, comme la position et la loi de ces macles ont été très controversées, 

 il ne paraissait pas inutile de les examiner une fois de plus sur des échantillons très 



(') Comptes rendus, t. CXLI, p. 122. 



(') Pour le fer |3, l'intervalle de stabilité ne pouvant être étendu à la température 

 ordinaire, on est obligé d'opérer vers 800". Il faut donc, pour conserver les surfaces 

 métalliques, se placer dans une atmosphère d'hydrogène ou d'azote. Le poinçon d'acier 

 trempé est remplacé par un poinçon de quartz fondu. 



C. R., 1900, I" Semestre. (T. CXLII, N- 26.) 200 



